VAN BINAIRE METAALLEGEERINGEN. 31 



mechanisch afgedraaid en van iedere portie het gehalte bepaald. De 

 uitkomsten (van buiten naar binnen gaande) waren de volgende: 



V 20 mM. V 10 mM. % niM. 



951.4 (buitenzijde) 945.0 944.3 



951.5 1.9 4.3 

 952.5 4.4 4.4 



1 mM. 



948 . 4.1 



948 . 4.2 



946.8 4.2 4.6 



4.3 4. G 



4.1 4.8 



946 .0 4.6 4.2 



4.8 4.5 



Vio mM. 



4.4 4.4 



Middengedeelte 



D' 



in 't geheel 944 . 5 



4.8 4.5 - - e 



Een zeer dun laagje aan de buitenzijde, nog geen halve mM. 

 dik vertoont dus een zeer opmerkelijke gehalteverhooging; vandaar 

 af naar het midden was overigens de ongelijkslachtigheid opvallend 

 gering. Dit laatste stemt geheel overeen met de boven voorziene 

 verwachting bij een zoo uiterst langzaam gestolde smelt. Maar ook 

 het verschijnsel aan de buitenzijde vindt gemakkelijk hare verklaring. 

 Wanneer toch de liquatie in dit geval zoo zeer gering is, dan 

 zoude dit zoo zijn omdat bijna tezelfder tijd de geheele massa op 

 de temperatuur van het eutektikum gedaald zijnde, al dat eutek- 

 tikum dat als water in een spons tusschen het samenhangende net- 

 werk der zilverkristallisatie is opgenomen bijna gelijkmatig stollen 

 kan, waardoor geen reden voor ongelijkheid bestaat. Maar is het 

 dan te verwonderen dat dit bijna in haar geheel gelijktijdig stollen 

 van het eutektikum, onder inkrimping geschiedende, tengevolge kan 

 hebben een zwakke terugtrekking van die stollende massa ook in 

 de richting van buiten naar binnen (in hoofdzaak stellig nog van 

 boven naar beneden) zoodat de reeds vaste zilverkristallieten aan de 

 buitenzijde, die op haar plaats blijven, tot op zeer geringe diepte 

 een deel van het eutektikum dat hen omgaf heeft verloren, waar- 

 door het gehalte ter plaatse iets wordt verhoogd? De bovenstaande 

 proef geeft het antwoord alsmede de te voren gedane waarneming 

 dat een duidelijk netwerk van kristalaggregaten op de buitenkant, 

 bij het uitnemen uit de kroes, zichtbaar was. 



